TCVN4315:2007

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4315:2007 về Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng Tên chỉ tiêu Mức 1. Hệ số kiềm tính (K)*, không nhỏ hơn 2. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn - 7 ngày - 28 ngày 3. Hàm lượng magiê ôxit (MgO), %, không nhỏ hơn 4. Lượng xỉ ở dạng cục, kích thước lớn hơn 100 mm, %, không lớn hơn 5. Tạp chất đá, sỏi, than, đặc biệt là hợp kim sắt * Hệ số kiềm tính (K) được tính theo công thức sau: trong đó: CaO, MgO, Al 2 O 3 và SiO 2 là hàm lượng các canxi ôxit, magiê ôxit, nhôm ôxit và silíc ôxit có trong thành phần xỉ hạt lò cao, tính bằng phần trăm. 5. Phương pháp thử 5.1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 5.1.1. Mẫu xỉ hạt lò cao được lấy theo lô, khối lượng mỗi lô không quá 400 tấn. Mẫu được lấy không ít hơn 10 vị trí khác nhau sao cho đại diện cho cả lô xỉ, mỗi vị trí lấy không ít hơn 4 kg. Trộn đều các mẫu, dùng phương pháp chia tư để lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg. Sau đó, sấy khô mẫu ở nhiệt độ 105 o C ± 5 o C. Mẫu sau khi được chia đôi, một nửa dùng để thí nghiệm các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn này, nửa còn lại được bảo quản làm mẫu lưu. Thời gian lưu mẫu là 1 tháng. 5.1.2. Để xác định chỉ số hoạt tính cường độ, cần chuẩn bị mẫu như sau: Lấy một nửa mẫu dùng để thí nghiệm đã được chuẩn bị theo 5.1.1 đem nghiền đạt độ mịn 3500 cm 2 /g ± 200 cm 2 /g, theo TCVN 4030 : 2003. 5.2. Hàm lượng xỉ hạt lò cao dạng cục được xác định như sau: Dùng cân kỹ thuật cân 5 kg (m 0 ) xỉ hạt đã được lấy theo 5.1.1. Sàng toàn bộ lượng xỉ này qua sàng có kích thước lỗ 100 mm (bộ sàng phân loại cốt liệu bê tông) cho đến khi lượng xỉ lọt qua sàng không lớn hơn 1 gam trong 1 phút. Cân khối lượng còn lại trên sàng (m 1 ). Hàm lượng xỉ hạt lò cao ở dạng cục (m), tính bằng %, theo công thức: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 m 1 là lượng xỉ hạt còn lại trên sàng, tính bằng gam; m 0 là lượng xỉ hạt ban đầu, tính bằng gam. Kết quả là trung bình cộng của hai lần thử song song. 5.3. Xác định chỉ số hoạt tính cường độ Chỉ số hoạt tính cường độ (I R ) của xỉ ở tuổi thí nghiệm yêu cầu là tỷ số giữa độ bền nén của mẫu xi măng poóc lăng pha 50 % xỉ hạt lò cao và độ bền nén của mẫu xi măng poóc lăng nền (theo TCVN 2682 : 1999), tính bằng phần trăm, theo công thức: Trong đó: R B là độ bền nén của mẫu xi măng poóc lăng pha 50 % xỉ hạt lò cao, tính bằng MPa; R A là độ bền nén của mẫu xi măng poóc lăng nền, tính bằng MPa. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ bền nén của mẫu xi măng poóc lăng và mẫu xi măng poóc lăng pha 50 % xỉ hạt lò cao được xác định theo TCVN 6016 : 1995. 5.4. Thành phần hóa học của xỉ hạt lò cao, xác định theo TCVN 141 : 1998. 6. Vận chuyển và bảo quản 6.1. Xỉ hạt lò cao khi xuất xưởng phải có phiếu xác nhận chất lượng, trong đó gồm ít nhất các nội dung sau: - tên và địa chỉ cơ sở sản xuất; - giá trị các mức chỉ tiêu chất lượng theo điều 4 của tiêu chuẩn này; - khối lượng lô xỉ hạt lò cao xuất xưởng; - ngày, tháng, năm xuất xưởng. 6.2. Khi vận chuyển và bảo quản, cần để riêng xỉ hạt lò cao theo từng lô và áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa tránh nhiễm các tạp chất có hại.